平成12年度 研究報告 大分県産業科学技術センター

丸竹材の曲げ加工及び接合技術に関する研究（第2報）
寒竹傾一・中原 恵。阿部 優
別府産業工芸試験所

Study on抽e Bendi喝P㌘OCeSSing andJoining Technol喝yoぞtbe Ba阻も00Culm（‡Ⅰ）
Shinichi監A附Å監E，門egumiⅣÅEAHÅRÅ，∬asaruÅBE
Beppu亘n血st㌘ialÅ㍗t昆esearch Dまvision
要旨
昨年度の研究で，直径3c農の丸骨材を産率半径30cmで臨げるためには，高圧蒸気0。3㌢iPaでiO分間処理を行えば曲げ加工が可能だと判明した1）．寅年要は，圧力条件を0。3∬Paから0℡4〉号Paに上昇させ）より小さな曲率で曲げ加工が可能か検討したが，圧力条件の這いによる差は生じなかった〜 またヲ 直径2cm材の曲率半径は26cmが限界であることが分かった。マ
ダケ材とタロテク材について曲げ比較実験を行った結果き タロチタ材の方が曲げに適している材であることが分かった。
高圧蒸気処理による材色変化の相関関係について検討した結果き 0色2かiPaで30分間処理したマダケ材と0誹iPaで10分間処理したマダケ材の色差（』Eヰ）が同等であることが分かった．

丸竹材の接合技術に関する研究においては，生産コストを下げるため市販のプラスチック接合部品を流用した量産型丸竹製品の言式作開発を行った。

試験片は地上高約40cm〜200cmの部位で採取し，繊維方向1．はじめに自然志向や環境安全性への要求が，竹材の多様な利用長さ約160cm，直径約3cmとした．試験片は，各条件につを促しているiこれまでの一般的な食器や茶花道具などき2本とした．

インテリア小物に加えて，近年，ファッション装身具や2．て。2 高温高圧蒸気処理バッグなどで，竹素材を用いた商品が増加している．住ボイラー（石川島播磨重工業製）で蒸気を発生させ，空間，福祉機器など人と子安する物は，自然素材でというそれに連結する圧力釜に蒸気を流入させる．その際，圧社会的ニーズも高まっており，部材としての利用相談も力弁で圧力調整を行い0Ⅰ3MPaと0．4習Paの2条件とした．処

これまで以上に増力ロ傾向にある．これらの傾向は，竹材理時間はいずれも10分間とした。釜の内部温度は0。3HPaが人に優しい，環境に負荷を与えない自然素材であるこで約1300C，0．4MPaで約1400C。とに起因しており，竹の形状つまり美しい表皮質と節の2．1．3 曲げ治異及び固定方法ある丸竹を利用する用途のものが多い．これらの特性を半径26cmと30c皿の2種頬の木製治具を用いた。竹材に接生かすためには，曲げ加工や新接合法などによるデザイする治具面は竹材の曲面に合わせて曲面加工を施したもン提案を求められているが，現状技術では，加工方法がのを使用した．固定方法は，クランプによる圧締で行い，確立されていないのが現状である．このような現状から固定後温風乾燥機にて80DCで1時間の乾燥固定を行った．

本研究では，丸竹材の需要拡大を図るため，丸竹曲げ加2。2 直径2cm材の丸竹曲げ実清貧

工技術の確立と市販の接合部品を用いた量産型丸竹製品

2．2．1供書式竹材

供試竹材は，圧力条件を変えた曲げ実験と同様の材料の試作開発を行ったので報告する．

を用いた。試験片は地上高約5cm〜200cmの部位で採取し，繊維方向長さ約160cm，直径約2cmとした。試験片は，各

2．実験方法条件につき3本とした．

2．1圧力条件を変えた曲げ実験
2．1．1供試竹材

2．2．2 高温高圧蒸気処理

供試竹材は，大分県産マダケ材（胸高直径約3cm）竹齢

圧力条件を変えた曲げ実験と同じ装置を用いて0．4HPa

3〜5年で，水酸化ナトリウム水溶液（0．02〜0．04％）にで10分間の処理を行う．釜の内部温度は約1400C。

より20〜30分煮沸処理を行い脱脂した気乾材を使用した。

2．2．3 曲げ治具及び固定−117−平成12年度 研究報告 大分県産業科学技術センター

半径20cm・26c血・30cmの3種類の木製治具を用いた．に示す．このことからト圧力条件を0．1MPa（圧力釜内部竹材に接する治具面は竹材の曲面に合わせて曲面加工を温度約100C）上昇させだけでは，曲率半径を小さくする施したものを使用した．固定方法は，クランプによる圧ことは出来ないということが分かった。

締で行い，固定後温風乾燥機にて800Cで1時間の乾燥固定を行った．
2．3 マダケ材とクロテク材の曲げ比較実験
2．3．1供試竹材

供試竹材は，大分県産マダケ材竹齢3〜5年で，水酸化ナトリウム水溶液（0．02〜0．04％）により20〜30分煮沸処理を行い脱脂した気乾材と高知県産クロテク材竹齢3〜5年で火抜きにより脱脂した気乾材を使用した．試験片は地上高約5cm〜200c氾の部位で採取し，繊維方向長さ約160cm，直径約2cmとした．試験片は，各条件につき3本とした．

Fig．1引張り側の繊維破断

2．3．2 高温高圧蒸気処理

圧力条件を変えた曲げ実験と同じ装置を用いて0．4MPa
3．2 直径2c汀材の丸竹曲げ実馬貪で10分間の処理を行う．釜の内部温度は約1400C．

直径2cⅢ材の曲げ実験結果をTablelに示す∴繊維破断

2．3．3 曲げ治具及び固定や塵屈なしで全て曲げ加工が行えたものを○，繊維破断

直径2cm材の丸竹曲げ実験と同じ方法で行った。
2。4 材色変化の相関関係

したものや成功したものが混在する場合は△，全ての試2。4．1供試竹材

験片において繊維破断を生じた場合は×とすることとし

供試竹材は，大分県産マダケ材（胸高直径約7cm）竹齢た。

3〜5年で，水酸化ナトリウム水溶液（0．02〜0。04％）にTablel直径2c犯材の曲げ実験結果

より20〜30分煮沸処理を行い脱脂した気乾材を使用した。
試験片は繊維方向長さ30cm，幅3c勘厚みの調整はせずに節部は除いた．試験片は全て同じ材料より採取し，1条件につき各5本とした。

曲率半径30cm，26cmのものは全て良好に曲げ加工が行

2．4．2 高温高圧蒸気処理

えた．曲率半径20c遜の場合はき 試験片3本中2本が繊維破圧力条件を変えた曲げ実験と同じ装置を用いてタ 圧力条件を0．1，0。2，0．3，0．4，0畠5閂Paとし仁処理時間をそ断を起こした．この事から，高圧蒸気処理による直径2c腿

れぞれ10分フ 20分，30分とした，釜の内部温度は0。1肝s

材の曲率半径は26c阻までが有効範囲であることが分かっ

で約iiOOC，0．2門Psで約i200C，0。3野sで約i30OC，O94）享Ps

J■l■

3．3 マダケ材とタロチタ材の曲げ比較実験

で約1400C，0．5肝sで約ま500C。

直径2cmのマダケ材とクロチタ尉の荘げ比較実験結果を

2．4．3 材色変化測定

Table2に示すむTabielと同様に曲げ加工結果を○㍉ ∠ゝ

高圧蒸気処理による材色変化を測定するため，色彩色×の記号で示す．

差計（ミノルタ製C昆−300）を用いて，処理前後の表皮側のCIE1976㍍a＊b＊蓑色系における色差（』E漆）を求めた，

Table2 マダケ村とクロテク材の曲げ比較実験結果∠E＊＝√［（』L＊）2＋（』a＊）2＋（』b写）2］

治具半径26cm

3．結果及び考察

マダケ ⊇治具半径30c辺△○

3．1圧力条件を変えた曲げ実額＿」血 ＼ノ′

蒸気圧力を0．3HPaと0．4習Paの各条件で曲げ実験を行った結果，曲率半径30cmで曲げ加工を行った場合どちらもマダケ村については，3鎗2で述べたように曲率半径20c泣良好に曲げ加工を行えたが，曲率半径26cmで曲げを行っの場合は，3本中2本が繊維破断を生じたがフクロテク材た場合，どちらの条件においても引張り倒に繊維破断をについては，全てにおいて良好に曲げ加工を行えた− こ生じ，曲げ加工は成功しなかった．の事からク木材同様材種の遠いにより曲げやすい材，曲繊維披断状態をぎig。i−118−】

平成12年度 研究報告 大分県産業科学技術センター

げ難い柑が竹材においても存在しククロテク材の方がマ

これらの問題点を改善すべく，研究に取り組んだ．接ダケ材と比較して曲がりやすい材であることが分かった．

合部品については，金物ではなく，市販のプラスチック3．4 材色変化の相関関係

製接合部品を流用することでコストの低減を図った．不竹材は，材温度が上昇すると内部に含まれる水溶性成定形な木口を切削するため，竹材用丸竹木口切削加工機分の熱変性により材色が茶色に変化して行くことが知らを導入し，量産可能とした。木口切削加工機をぎig．4に示れているZ）．圧力条件を上昇させることにより竹材の内す．この加工機は，丸竹材を三つ爪により固定し，円筒部温度も上昇する．それに伴い材色がどのように変化す

形の刃を回転させながら前後に移動させることにより木るのか，各条件について色彩色差計により測定した平均口を裏門加工するものである．竹は繊維方向長さが伸び色差（∠E字〉をFig。2に示す。圧力条件と∠E＊の間には，るほど途中に節が多く入る。節部で曲がりが発生し繊維正の相関関係が存在しているのが良くわかる．また，処方向のレベル出しが困難になる．そこで，竹の両端木口理時間と』E額の問にも同様に正の相関関係が存在している．のレベル出しを行うため，右側の支柱を用い竹の端部固特に注目したいのが，0．2ケ三Paで30分間処理した試験片の定する役割と切削木口面のレベル出しを行えるようにし∠E事（21。66）と0．4習Paで10分間処理した試験片の』E草（2た一 木□切削後の状態をFig．5に示す．

2。22）の数値がほぼ同等の数値を表しているせ また，0．3
汚Paで30分間処理した試験片の∠E＊（26．54）と0．5貯aで10分間処理した試験片の∠E＊（26。33）も同様に数値がほぼ同じ値を示している。このことから5 材色変化を抑制しつつ曲げ加工を行うためには，高めの蒸気圧力で短時間の処王聖を行うことが有効であることが分かった￠40「▼￣【＝＝＝・・−・ごい−−■二小ナ竺，・・・，・・・・l一一 −1、l一∴−1一寧l▼1−‥一L皇雌㊨ ⑳ −＝チ■ナ…∴l、一−一−1言一− ＃ −l一l一一⊥−・ F◆ ■ ￣ i l￣
「さ−−−−l一一10ト冊−▼忽仙一一ウ

ぬむ．1Fig。4 木口切削加工機
9。乏0，30．凍

0．5ひ。6

蒸気圧カ（MP昌〉

ぎig．2 蒸気圧力と色差の関係

考さ 量産型丸竹製品の言封乍開発項r。て 金物接合法の問題点改善
昨年度㌍発した接合金具をぎigむ3に示す℡Fig♭3の接合金具について検討した結果タ〔宕金物部品 そステンレス部
品ラ はコスト高であるむ ②不定形な木口を接合金具に合わせて黄門照二j二を行うのは手 筈難である匂 ③量産化が見込めない等の問題点が指摘された．

∬㌫5 二木口切削後の丸竹端部

む2 ≡掛作品関儲4。三で述べた木［二］切削加工機と市販の接合部品を用いて丸竹パーティションを開発した−用いた接合部品をぎig心6ヲ
完成した試作品をぎig￠7に示す，使鞘竹榔まブ大分県産マ

ダケ直径3cm前後の竹齢3〜5年でタ水酸化ナトリウム水溶液（0。02〜0．04％）により20〜30分煮沸処理を行い脱脂した竹材を用意し構造材料として使用した．構造材の長方形に空いた空間部分にはスリット状の御簾（竹製）をぎiど。3 金物接合部露用いた∴接合部品はT型ジョイントとはめ込みタイプの物

ー1ユ9−平成12年度 研究報告 大分県産業科学技術センターを使用し，床に接する部分と最上部の木口部分はキャップ式にした．はめ込みタイプを使用することで，組立てが容易になることと，接合部がフレキシブルに稼動するため，部屋の空間に合わせ自在に平面構成を変更出来るのが特徴である．

Fig。6 接合部品

Fig。7 丸竹パーティション
5． まとめ高圧蒸気処理による各種丸竹曲げ実験及び材色変化測定を行って得られた結果をまとめると以下のとおりである。

（1）蒸気圧力を0．1肝a上昇させても，曲率半径を小さくすることは出来ない．
（2）直径2cmの丸竹マダケ材の有効曲率半径は26cmである−（3〉マダケ材とクロテク材を比較した場合，クロテク材の方が曲がりやすい材といえる，（4）蒸気処理による材色変化を抑制するには，高めの蒸気圧力で短時間の処理を行うことが有効であるp

参考文献
1）寒竹憬一，小谷公人，阿部 優：平成11年大分県産業科学技術センター研究報告，（2000），143．
2）二宮信治，小谷公人：平成10年慶大分県産業科学枝センター研究報告，（1999），153．

−120−